— 39 — 



è 11 mercurio era puro e di quello mede-imo adoperato nelle ricerche 

 sopra citate. Perciò ho potuto anche esaminare come cambino le proprietà 

 termoelettriche delle amalgamo al variare della loro composizione, in rapporto 

 alle proprietà termoelettriche dei loro componenti. 



« In questa serie, come pure nelle serie seguenti, ho spinto lo stadio 

 fino a quelle amalgame, che rimangono ancora perfettamente liquide a 100°. 



« Le congiunzioni più calde le portavo successivamente a sei tempera- 

 ture diverse a partire da 120° circa, sino a giungere a 240° circa: e per ogni 

 temperatura facevo almeno quattro determinazioni. I valori delle forze elet- 

 tromotrici ottenuti per ciascuna coppia alle diverse temperature soddisfano 

 bene alla forinola di Tait. 



dove E è la forza elettromotrice, e T 2 sono rispettivamente le tempera- 

 ture delle due congiunzioni, A e T 0 due costanti. 



« Per dare un esempio di quanto si avvicini il comportamento termoelet- 

 trico di queste amalgame alla legge espressa da questa forinola, porterò nella 

 tabella seguente i valori delle forze termoelettromotrici alle diverse tempe- 

 rature ottenuti coli' esperienza, di fronte a quelli ottenuti col calcolo della 

 forinola stessa, per una qualunque di tali amalgame. 



- Le forze elettromotrici sono espresse in microvolt. 



Amalgame di staglio. 



Amalgama Sn! Hg> 5 . 



A = 



0.01814 



T 0 = — 40°,6 C. 



T, 



in gradi C 



T 2 



in gradi C 



E 



calcolata 



E 



osservata 



99°,4 

 99,4 

 99,3 

 99,2 

 99,2 

 99, 4 



122°,3 

 148,6 

 191,4 

 206,2 

 221,4 

 240,9 



62,913 

 146,904 

 310,666 

 375,192 

 445,337 

 540,955 



62.831 

 148,220 

 307,114 

 372,841 

 447,415 

 542,213 



